467 



Bulletin de rAcadéitiie Impériale 



46S 



Rlieostaten II verândert werden rausste. Vergrôsserte 

 sicli der Widerstand des Dralites A'B', so musste der 

 des Rheostateu II um ebensoviel verringert werden, 

 der bewegliche Ring musste herauf geschraubt wer- 

 den, die bel der Einstellung erhaltene Zabi war also 

 kleiner, als die friihere, — oder kurz: 



Eine Vergrôsserung der am Rheostaten II 

 erbaltenen Zabi zeigt ein Sinken, ein Kleiner- 

 werden jener Zabi dagegen ein Wacbscn der 

 bei A'B' eingeschaltenen, untersucbten Wider- 

 staudsmasse. Dies muss zura leicliteren Verstâudniss 

 des Folgenden festgebalten werden. 



§1- 



Schou Pouillet (s. p. 244 der weiter unten citir- 

 ten Abbandlung von Bequerel) batte gefunden, dass 

 sicb der Widerstand eines liarten Kupferdralites beim 

 Ausgltiben verândert und zwar fand er eine Vermeli- 

 rung des Widerstaudes in dem Verliàltniss von 3838 

 zu 3842, also um etwa 0,001. Bei der von ibm an- 

 gewandteu, bôcbst unvoUkommenen Metbode (s. Wie- 

 demann Galv. Band I pag. 248) kounte aber diesem 

 Resultatc keine grosse Sicberbeit zugesprocben wer- 

 den. Es iinternabm daber Bequerel (Annales de 

 Chim. et de Pbys. (3) T. XVII p. 242) 1846 unter 

 anderenWiderstandsuntersucbungen aucb eine Unter - 

 sucbung der von Pouillet kaum beriibrten Frage. 

 Mit seiner verbaltnissmassig viel feincrea Metbode 

 (Differentialgalvanometer) erbiclt er fur aile unter- 

 sucbten Drabte eine Verrainderung des Widerstau- 

 des beim Ausgltiben der barten Drabte und zwar 



bei Ag um 0,0701 



» Cu » 0,0204 



» Au » 0,0166 

 . » Fe » 0,0101 



» Pt >. 0,0130. 



Die von ibm augewandten Drabte batten eine Dickc 

 von ungefabr 0,3 Mm. — Ein mit diesem nicbt iiber- 

 einstimmendes Résultat erbielt neun Jabre spàter 

 Mousson (Neue Scbweizerische Zeitscbr. Band XIV 

 p. 33, 1855). Er benutzte die Wbeatstone'scbe Briik- 

 ken'combination, scbaltete aber den untersucbten Drabt 

 und den Rbeostaten (Wbeatstone) nicbt in ein und 

 denselben, sondern in zwei verscbicdene Zweige ein, 

 wàbrend die beiden anderen Zweige aus zwei 600 Mm. 



langen, «sebr diinnen» Kupferdrabten bestanden. Er 

 untersucbte Stabl und Kupfer und gelangte zu dem 

 folgenden, merkwiirdigen Resultate: der Widerstand 

 eines Stabidrabtes vergrossert sicb beim Hârten 

 durch Abloscben und verringert sicb, wenn der durcb 

 Abloscben gebartete Drabt durcb Gliiben und lang- 

 sames Erkaltenlassen wieder weicb gemacbt wird. Da- 

 gegen wird der Widerstand eines, durcb Zieben ge- 

 bârteten Drabtes bei derselben Bebandlung nicbt ver- 

 ringert, sondern vergrossert. Es wâre also der Wi- 

 derstand eines durcb Zieben gebârteten Drabtes ein 

 Minimum, der Widerstand eines durcb Abloscben ge- 

 bârteten Drabtes ein Maximum; der weicbe Drabt 

 stânde gleicbsam zwiscben den beiden barten. — Fur 

 Kupfer dagegen erbielt er eine Vergrôsserung des 

 Widerstaudes sowolil beim Abloscben aïs aucb beim 

 Weicbmacben des abgelôscbten oder durcb Zieben ge- 

 bârteten Di-abtes. Es baben also der durcb Zieben ge- 

 bartete Drabt das Minimum , der weicbe das Ma- 

 ximum des Widerstaudes, wabrend der abgelôscbte 

 Drabt zwiscben jenen beiden stânde. Zuletzt bescbâf- 

 tigten sicb mit dieser Frage und zwar fast gleicb- 

 zeitig Siemens und Mattbiessen. Siemens (Pogg. 

 Ann. Bd. CX p. 18) findet fiir Silber, Kupfer 

 und Messing beim Ausgliibeu der urspriinglicb bar- 

 ten Drabte eine Vermiuderung des Widerstaudes 

 um resp. 1 0%, 6% und 1 6%. Das specifiscbe Gewicbt 

 der Drabte wurde dabei fiir Silber grosser, fur Kupfer 

 und Messing dagegen kleiner. 



Ein ganz âbnliches Résultat erbielt Mattbiessen 

 fiir'Silber, Kupfer und Gold (Pogg. Ann. Bd. CX 

 p. 224 und Bd. CXV p. 353). Er erbâlt fur die Lei- 

 tungsfâbigkeiten die folgenden Mittelwertbe bei 0°: 



hart weich 



Silber 100 108,74 



Kupfer 99,947 102,213 



Gold 77,964 79,327. 



Er findet ausserdem, dass raebrtâgiges Erbitzen bis 

 100°dieselbeWirkung auf das Leitungsvermôgen bat, 

 wie Weicbmacben durcb starkes Gliiben. 



Fassen wii- aile Resultate zusammen, so seben wir, 

 dass Bequerel, Siemens und Mattbiessen fiir Cu, 

 Ag, Au, Fe und Pt eine Vcrminderung des Wider- 

 standes fandeu, wabrend Mousson fiir Stabl und Cu 

 ein sebr sonderbares, diesem tbeilweise entgegenge- 

 setztes Résultat findet. 



